( 202 ) 



de fil d'archal, et que l'oa chauffe au rouge le tube préparé comme il a été 

 dit plus haut, pendant quelques heures, on le trouve garni d'une matière 

 cristallisée en belles lames hexagonales brillantes d'un gris noir ressemblant 

 au fer oligiste ou au graphite, flexibles comme ce dernier. Les lames sont 

 brunes par transparence, quand elles sont très minces et n'agissent pas 

 sur la lumière polarisée parallèle. 



» Elles se séparent facilement du fer en, excès. 



» Elles sont attaquables par l'acide azotique seul, et encore mieux par 

 cet acide avec addition de chlorate de potassium. 



» ThiohypopJiosphate d' ahaniniiim. — En chauffant dans le tube de verre 

 scellé is', 5 d'aluminium, 5^"' de soufre et 2^'' de phosphore rouge bien sec, 

 on a obtenu une matière blanche, un peu brunâtre par places, en lamelles 

 cristallines allongées, transparentes, agissant sur la lumière polarisée et 

 s'éteignant en long. Cette matière se ternit rapidement à l'air et est dé- 

 composée par l'eau avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 



» Thiohypophosphate de zinc. — En chauffant de même et en propor- 

 tions variées le zinc, le phosphore et le soufre, on a obtenu des masses 

 cristallines d'un jaune très pâle, mélangées encore de sulfure de phosphore 

 d'un jaune plus vif. Tout le zinc n'était d'ailleurs pas attaqué. Il est de tous 

 les métaux sur lesquels j'ai opéré celui qui se prête le moins facilement à la 

 transformation en phosphosulfure et à la préparation du dérivé à l'état de 

 pureté. 



» Dans une expérience dans laquelle le tube avait fait explosion, on a 

 trouvé des cristaux blancs transparents, brillants, en aiguilles, en croûtes 

 ou en cristaux isolés, sans action sur la lumière polarisée, qui, d'après leur 

 aspect et leurs propriétés n'étaient autre chose que de la blende. 



» Thiohypophosphate de cuivre : Ph-S''Cu-. — Lorsqu'on chauffe dans le 

 tube du fil de cuivre avec les quantités correspondantes de soufre et de 

 phosphore, on voit que le fil de cuivre est transformé en une matière jaune 

 brun, friable, transparente. Elle est formée de petits cristaux en aiguilles 

 rayonnant de l'axe à la surface et qui agissent fortement sur la lumière 

 polarisée, s'éteignant dans le sens de la longueur. Il n'a pas été possible 

 d'en déterminer la forme cristalline. 



» Sur les parois du tube, il était resté une très petite quantité d'une 

 matière d'un rouge de réalgar, ayant l'odeur du phosphore et prenant feu 

 à l'air. 



» Les chiffres obtenus sont assez approchés pour qu'il ne soit guère 



